CELEX: 32009L0122
Language: hu
Date: 2009-09-14 00:00:00
Title: A Bizottság 2009/122/EK irányelve ( 2009. szeptember 14.) a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

15.9.2009   
            
            
               HU
            
            
               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
            
            
               L 242/14
            
         
      A BIZOTTSÁG 2009/122/EK IRÁNYELVE
   
   (2009. szeptember 14.)
   a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
   (EGT-vonatkozású szöveg)
   AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
   tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
   tekintettel a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló 1996. december 16-i 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikkére,
   mivel:
   
               (1)
            
            
               A textiltermékek elnevezéséről szóló, 2009. január 14-i 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) előírja, hogy a címkézésen tüntessék fel a textiltermék szálösszetételét, és elemzés útján ellenőrizzék, hogy a címkén feltüntetett jelölések megfelelnek-e a textiltermék tényleges összetételének.
            
         
               (2)
            
            
               A 96/73/EK irányelv egységes módszereket ír elő a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésére.
            
         
               (3)
            
            
               A műszaki munkacsoport legújabb megállapításainak figyelembevételével a 2008/121/EK irányelvet hozzáigazították a műszaki fejlődéshez, a szálaknak az említett irányelv I. és V. mellékletében található jegyzékét kiegészítve a melamin szállal.
            
         
               (4)
            
            
               Ezért egységes vizsgálati módszereket kell meghatározni a melamin tekintetében.
            
         
               (5)
            
            
               A 96/73/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
            
         
               (6)
            
            
               Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a textiltermékek elnevezésére és címkézésére vonatkozó irányelvekkel foglalkozó bizottság véleményével,
            
         ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:
   1. cikk
   A 96/73/EK irányelv II. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.
   2. cikk
   Átültetés a nemzeti jogba
   (1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2010. szeptember 15-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
   A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
   (2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.
   3. cikk
   Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
   4. cikk
   Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
   
      Kelt Brüsszelben, 2009. szeptember 14-én.
      
         
            a Bizottság részéről
         
         Günter VERHEUGEN
         
         
            alelnök
         
      
   
   
      (1)  HL L 32., 1997.2.3., 1. o.
   
      (2)  HL L 19., 2009.1.23., 29. o.
   
      MELLÉKLET
      A 96/73/EK irányelv II. mellékletének 2. fejezete a következőképpen módosul:
      
                  a)
               
               
                  A „Különleges módszerek – Összefoglaló táblázat” című táblázat helyébe a következő lép:
                  „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
                  
                              Módszer
                           
                           
                              Alkalmazási terület
                           
                           
                              Reagens
                           
                        
                              Oldható komponens
                           
                           
                              Oldhatatlan komponens
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              aceton
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              egyes fehérjeszálak
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              hipoklorit
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              viszkóz, réz-oxid vagy meghatározott típusú modál szálak
                           
                           
                              pamut, elasztolefin vagy melamin
                           
                           
                              hangyasav és cink-klorid
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              poliamid vagy nejlon
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              hangyasav, 80 tömeg%
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              triacetát, elasztolefin vagy melamin
                           
                           
                              benzilalkohol
                           
                        
                              6.
                           
                           
                              triacetát vagy polilaktid
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              diklór-metán
                           
                        
                              7.
                           
                           
                              egyes cellulózszálak
                           
                           
                              poliészter, elaszto-multiészter vagy elasztolefin
                           
                           
                              kénsav, 75 tömeg%
                           
                        
                              8.
                           
                           
                              akril, egyes modakrilok vagy polikloridok
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              dimetil-formamid
                           
                        
                              9.
                           
                           
                              egyes polikloridok
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              széndiszulfid/aceton, 55,5/44,5 térfogat%
                           
                        
                              10.
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              bizonyos polikloridok, elasztolefin vagy melamin
                           
                           
                              jégecet
                           
                        
                              11.
                           
                           
                              selyem
                           
                           
                              gyapjú, szőr, elasztolefin vagy melamin
                           
                           
                              kénsav, 75 tömeg%
                           
                        
                              12.
                           
                           
                              juta
                           
                           
                              egyes állati eredetű szálak
                           
                           
                              nitrogéntartalmat mérő módszer
                           
                        
                              13.
                           
                           
                              polipropilén
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              xilol
                           
                        
                              14.
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              polikloridok (a vinil-klorid homopolimerjei), elasztolefin vagy melamin
                           
                           
                              koncentrált kénsavas módszer
                           
                        
                              15.
                           
                           
                              polikloridok, egyes modakrilok, egyes elasztánok, acetátok, triacetátok
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              ciklohexanon
                           
                        
                              16.
                           
                           
                              melamin
                           
                           
                              pamut vagy aramid
                           
                           
                              forró hangyasav, 90 tömeg%”
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Az 1. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              i.
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), len (7), valódi kender (8), juta (9), manilakender (10), alfafű (11), kókuszrost (12), seprűzanót (13), rami (14), szizál (15), rézoxid-szál (21), modálszál (22), fehérje (23), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és melamin (48).
                                       
                                    Ez a módszer semmilyen körülmények között nem alkalmazható olyan acetátszálak esetében, amelyek felületét deacetilezték.”
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a melamin szálak esetében, amelyeknél »d« = 1,01.”
                           
                        
            
                  c)
               
               
                  A 2. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              i.
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          pamut (5), rézoxid-szál (21), viszkóz (25), akril (26), polikloridok (27), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), polipropilén (37), elasztán (43), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és melamin (48).
                                       
                                    Ha különböző fehérjeszálak vannak jelen, akkor a módszerrel ezek összes tömegét határozzuk meg és nem egyedi mennyiségüket.”
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a pamut, viszkóz, modál és melamin szálak esetében, amelyeknél »d« = 1,01, valamint a fehérítés nélküli pamutnál, amelynél »d« = 1,03.”
                           
                        
            
                  d)
               
               
                  A 3. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              i.
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          pamut (5), elasztolefin (47) és melamin (48).
                                       
                                    Ha modál szál is jelen van, előzetes vizsgálatra van szükség annak megállapítására, hogy az oldódik-e a reagensben.
                              Ez a módszer nem alkalmas olyan keverékek vizsgálatára, amelyekben a pamutot erős kémiai roncsoló hatás érte, illetve ahol a viszkóz vagy rézoxid-szál részlegesen oldhatóvá vált bizonyos teljes mértékben el nem távolítható színezékek vagy kikészítőanyagok jelenléte következtében.”
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke pamut esetében 1,02, melamin esetében 1,01, elasztolefin esetében pedig 1,00.”
                           
                        
            
                  e)
               
               
                  A 4. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              i.
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliklorid (27), poliészter (35), polipropilén (37), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és melamin (48).
                                       
                                    Mint azt fentebb említettük, ezt a módszert gyapjúkeverékekre is lehet alkalmazni, de ahol a gyapjútartalom meghaladja a 25 %-ot, a 2. módszert kell alkalmazni (a gyapjút lúgos nátrium-hipoklorit oldattal kell kioldani).”
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a melamin szálak esetében, amelyeknél »d« = 1,01.”
                           
                        
            
                  f)
               
               
                  Az 5. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              i.
                           
                           
                              Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „1.   ALKALMAZÁSI KÖR
                              Ez a módszer a nem szálas anyagok eltávolítását követően a következő összetételű, kétkomponensű textilszálkeverékek esetében alkalmazható:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          acetát (19),
                                          valamint
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          triacetát (24), elasztolefin (47) és melamin (48).”
                                       
                                    
                        
                              ii.
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a melamin szálak esetében, amelyeknél »d« = 1,01.”
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  A 6. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              i.
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és melamin (48).
                                       
                                    
                                 Megjegyzés: Az olyan triacetátszálak, amelyeket részleges hidrolízishez vezető kikészítésnek vetettek alá, már nem teljes mértékben oldódnak ebben a reagensben. Ilyen esetekben a módszer nem alkalmazható.”
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a poliészter, elaszto-multiészter, elasztolefin és melamin szálak esetében, amelyeknél a »d« értéke 1,01.”
                           
                        
            
                  h)
               
               
                  A 8. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              i.
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és melamin (48).
                                       
                                    A módszer egyaránt alkalmas előzetesen metallizált festékkel festett akrilok és egyes modakrilok esetében, ugyanakkor nem alkalmas olyan szálaknál, amelyeket krómos utánkezeléssel színeztek.”
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a gyapjú, pamut, rézoxid, modál, poliészter, elaszto-multiészter és melamin szálak esetében, amelyeknél a »d« értéke 1,01.”
                           
                        
            
                  i)
               
               
                  A 9. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              i.
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46) és melamin (48).
                                       
                                    Ha a keverék gyapjú- vagy selyemtartalma meghaladja a 25 %-ot, a 2. módszert kell alkalmazni.
                              Ha a keverék poliamid- vagy nejlontartalma meghaladja a 25 %-ot, a 4. módszert kell alkalmazni.”
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a melamin szálak esetében, amelyeknél »d« = 1,01.”
                           
                        
            
                  j)
               
               
                  A 10. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
                  
                              „2.
                           
                           
                              bizonyos polikloridok (27), nevezetesen polivinil-klorid szálak, utóklórozással vagy anélkül, elasztolefin (47) és melamin (48).”
                           
                        
            
                  k)
               
               
                  A 11. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              i.
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), elasztolefin (47) és melamin (48).”
                                       
                                    
                        
                              ii.
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke gyapjú esetében 0,985, elasztolefin esetében 1,00, melamin esetében pedig 1,01.”
                           
                        
            
                  l)
               
               
                  A 13. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              i.
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), acetát (19), rézoxid-szál (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46) és melamin (48).”
                                       
                                    
                        
                              ii.
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a melamin szálak esetében, amelyeknél »d« = 1,01.”
                           
                        
            
                  m)
               
               
                  A 14. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              i.
                           
                           
                              Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „1.   ALKALMAZÁSI KÖR
                              Ez a módszer a nem szálas anyagok eltávolítását követően a következő összetételű, kétkomponensű textilszálkeverékek esetében alkalmazható:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          pamut (5), acetát (19), rézoxid-szál (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz (25), egyes akrilok (26), egyes modakrilok (29), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35) és elaszto-multiészter (46);
                                          valamint
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          polikloridok (27) vinilklorid-homopolimerre alapozva, utóklórozással vagy anélkül, elasztolefin (47) és melamin (48).
                                          A szóban forgó modakrilok tömény kénsavba mártva átlátszó oldatot adnak (a kénsav relatív sűrűsége 20 °C-on 1,84).
                                          Ezt a módszert a 8. és 9. módszer helyett lehet alkalmazni.”
                                       
                                    
                        
                              ii.
                           
                           
                              Az 2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „2.   ALAPELV
                              A keverék nem poliklorid, nem elasztolefin és nem melamin összetevőjét (vagyis az 1. bekezdés 1. pontjában említett szálakat) tömény kénsavval (relatív sűrűsége 20 °C-on 1,84) kioldjuk az ismert száraz tömegű keverékből. A polikloridból, elasztolefinből vagy melaminból álló visszamaradt anyagot összegyűjtjük, kimossuk, megszárítjuk és lemérjük, tömegét szükség esetén a megfelelő módon korrigálva a keverék száraz tömegére vonatkoztatott százalékos értékben fejezzük ki. A különbség alapján megkapjuk a második összetevő százalékos arányát.”
                           
                        
                              iii.
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a melamin szálak esetében, amelyeknél »d« = 1,01.”
                           
                        
            
                  n)
               
               
                  A 15. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              i.
                           
                           
                              Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „1.   ALKALMAZÁSI KÖR
                              Ez a módszer a nem szálas anyagok eltávolítását követően a következő összetételű, kétkomponensű textilszálkeverékek esetében alkalmazható:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          acetát (19), triacetát (24), poliklorid (27), bizonyos modakril szálak (29), bizonyos elasztánok (43);
                                          valamint
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), poliamid vagy nejlon (30), akril (26), üvegszál (44) és melamin (48).
                                       
                                    Ha modakrilok vagy elasztánok is jelen vannak, először előzetes vizsgálattal meg kell állapítani, hogy a szál teljesen oldódik-e a reagensben.
                              A polikloridokat tartalmazó keverékeket a 9. vagy a 14. módszerrel lehet elemezni.”
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a következő eseteket:
                              
                                          selyem és melamin
                                       
                                       
                                          1,01,
                                       
                                    
                                          akril
                                       
                                       
                                          0,98.”
                                       
                                    
                        
            
                  o)
               
               
                  A 15. módszer után a következő 16. módszert kell beilleszteni:
                  „16.   MÓDSZER
                  
                  
                     MELAMIN ÉS BIZONYOS EGYÉB SZÁLAK
                  
                  
                     (Forró hangyasavas módszer)
                  
                  1.   ALKALMAZÁSI KÖR
                  Ez a módszer a nem szálas anyagok eltávolítását követően a következő összetételű, kétkomponensű textilszálkeverékek esetében alkalmazható:
                  
                              1.
                           
                           
                              melamin (48);
                              valamint
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              pamut (5) és aramid (31).
                           
                        2.   ALAPELV
                  A melamint az ismert száraz tömegű keverékből (90 tömeg%-os) forró hangyasavval oldjuk ki.
                  A visszamaradt anyagot összegyűjtjük, kimossuk, megszárítjuk és megmérjük; tömegét szükség esetén a megfelelő módon korrigálva a keverék száraz tömegére vonatkoztatott százalékos értékben fejezzük ki. A különbség alapján megkapjuk a második összetevő százalékos arányát.
                  
                     Megjegyzés: Szigorúan az ajánlott hőmérsékleti tartományon belül kell maradni, mivel a melamin oldhatósága nagymértékben függ a hőmérséklettől.
                  3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános útmutatóban meghatározottakon kívül)
                  3.1.   Eszközök
                  
                  
                              i.
                           
                           
                              Legalább 200 ml űrtartalmú, üvegdugóval ellátott Erlenmeyer-lombik.
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              Rázó vízfürdő vagy egyéb olyan eszköz, amely rázni és 90 ± 2 °C-on tudja tartani a lombikot.
                           
                        3.2.   Reagensek
                  
                  
                              i.
                           
                           
                              Hangyasav (90 tömeg%-os, relatív sűrűsége 20 °C-on: 1,204 g/ml). 890 ml 98–100 tömeg%-os hangyasavat (relatív sűrűsége 20 °C-on: 1,220 g/ml) egészítsünk ki vízzel 1 literre.
                              A forró hangyasav erősen maró hatású, ezért fokozott körültekintéssel kell vele bánni.
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              Híg ammóniaoldat: tömény ammóniaoldatból 80 ml-t (relatív sűrűsége 20 °C-on: 0,880) egészítsünk ki vízzel 1 literre.
                           
                        4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
                  Kövessük az általános útmutatóban leírtakat, majd a következőképpen járjunk el:
                  A legalább 200 ml-es, üvegdugóval ellátott Erlenmeyer-lombikban található próbadarab minden grammjához adjunk 100 ml hangyasavat. Tegyük rá az üvegdugót és alaposan rázzuk fel, hogy a minta átnedvesedjen. Erőteljesen rázassuk a lombikot rázó vízfürdőben 90 ± 2 °C-on egy óra hosszat. Hagyjuk a lombikot szobahőmérsékletűre hűlni. Dekantáljuk a folyadékot egy lemért szűrőtégelyen. Öntsünk a szálmaradékot tartalmazó lombikba 50 ml hangyasavat, kézzel rázzuk fel, és a lombik tartalmát szűrjük át a szűrőtégelyen. A visszamaradt szálakat vigyük át a szűrőtégelyre úgy, hogy a lombikot kis mennyiségű hangyasavval kiöblítjük. A tégelyt leszívással ürítsük le, ezt követően a szálmaradékot mossuk hangyasavval, forró vízzel, híg ammóniaoldattal, végül hideg vízzel, miközben a tégelyt minden egyes folyadék-hozzáadás után leszívatjuk. Ne alkalmazzunk leszívást addig, amíg mindegyik mosófolyadék gravitációs úton teljesen le nem csöpögött. Végül szívassuk le a tégelyt, szárítsuk meg, hűtsük le és mérjük meg a szálmaradékkal együtt.
                  
                     Megjegyzés: A hőmérséklet nagyon erősen befolyásolja a melamin oldhatóságát, ezért gondosan ellenőrizni kell.
                  5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                  Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke pamut és aramid esetében 1,02.
                  6.   PONTOSSÁG
                  Textilanyagok homogén keveréke esetében az e módszerrel nyerhető eredmények megbízhatósági tartománya 95 %-os megbízhatósági szinten nem nagyobb ± 2-nél.”